Available Online at http://ojs.uho.ac.id/index.php/JIPFI p-ISSN: 2502-3861    |    e-ISSN: 2715-551X
Analisis Variasi Temperatur Aktivasi terhadap Gugus Fungsi Arang Aktif Tandan Aren ( Arenga Pinnata Merr . ) dengan Agen Aktivasi Potassium Silicate (K 2 SiO 3 )
Nandini Nur Hijrah 1)* , Muhammad Anas 2) , Erniwati 2)
1)* Mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika FKIP UHO, Kendari,
2) Dosen Jurusan Pendidikan Fisika FKIP UHO, Kendari
*Korespondensi Email: nandininurhijrah@gmail.com
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  efek  variasi  temperatur  aktivasi  terhadap gugus  fungsi  arang  aktif  dari  limbah  tandan  aren  ( Arengga  Pinnata Merr)  dengan  agen  aktivasi potassium silicate (K 2 SiO 3 ). Proses pembuatan arang aktif dibagi menjadi tiga tahap yaitu tahap persiapan menyiapkan tandan aren kemudian dipotong, dicuci dan dijemur, tahap karbonasi pada suhu 300 o C-400 o C selama ±8 jam dan  tahap  aktivasi  kimia-fisika. Potassium  silicate K 2 SiO 3 merupakan  agen  aktivasi  baru  yang  digunakan untuk mengaktifkan arang aktif dengan menggunakan  perbandingan 2:1 (K 2 SiO 3 : arang aktif  tandan aren) selama  12  jam  dan  suhu  aktivasi  600 o C,  650 o C,  700 o C,  750 o C  dan  800 o C  selama  30  menit.  Karakterisasi arang  aktif  tandan  aren  diuji  menggunakan Fourier  Transform  Infrared (FTIR).  Spektrum  FTIR menunjukkan  arang  aktif  yang  dihasilkan  memiliki  pola  serapan  dengan  jenis  ikatan  C≡C  (Alkuna),  C=C (Cincin  Aromatik),  C-H  (Alkana),  Si-O  dan  C-H  (Alkana).  Diperoleh informasi  bahwa temperatur  aktivasi yang  baik  untuk  arang  aktif  tandan  aren  terlihat  pada  temperatur  700 o C  dan  750 o C  dengan  serapan  IR terbesar terlihat pada temperatur 800 o C.
Kata Kunci : Arang Aktif; Potassium Silicate; Temperatur Aktivasi; Gugus Fungsi
Abstract: This study aims to determine the effect of variations  of the sugar palm activation temperature on the  functional  groups  of  activated  charcoal  from  palm  bunch  (Arengga  Pinnata  Merr)  with  potassium silicate  (K 2 SiO 3 )  activation  agent.  The  process  of  making  an  chemically  activated  charcoal  is  divided  into three stages, firstly the preparation stage of preparing the palm bunches  into cutting, washing and drying, secondly carbonitation stage at a temperature of 300 o C – 400 o C about ± 8 hours and the chemical activation stage. Potassium silicate K 2 SiO 3 is a new activation agent that is used to activate an activated charcoal by using  2  :  1  ratio  (K 2 SiO 3 :  activated  palm  bunches)  for  12  hours  and  an  activation  temperature  of  600 o C, 650 o C, 700 o C, 750 o C, and 800 o C for 30 minutes. Characterization of activated charcoal from palm bunches was  tested  by  using  Fourier  Transform  Infrared  (FTIR).  The  FTIR  spectrum  shows  that  the  activated charcoal  produced  has  an  absorption  pattern  with  the  types  of  bonds  are  C≡C  (Alkuna),  C=C  (Aromatic Rings),  C-H  (Alkanes),  Si-O  and  C-H  (Alkanes).  The  Information  was  obtained  that  a  good  activation temperature for activated charcoal of palm  bunches was seen at temperatures of 650 o C, 700 o C and 750 o C with the largest IR absorption was seen at temperatures of 700 o C.
Keywords : Activated Charcoal; Potassium Silicate; Activation Temperature; Functional Groups.

## PENDAHULUAN
Pohon aren ( Arenga pinnata Merr.) merupakan jenis  tanaman  yang  tumbuh  sangat  melimpah  di Indonesia.  Tanaman  ini  termasuk  dalam  kelompok famili Arecaceae yang dapat tumbuh subur didaerah yang  memiliki  curah  hujan  yang  tinggi  dan  merata sepanjang  tahun  (Ansar,  2019).  Hampir  semua bagian  maupun  pohon  aren  bermanfaat  dan  dapat digunakan  untuk  berbagai  kebutuhan,  baik  bagian
fisik  (daun,  batang,  ijuk,  akar,  dll.)  maupun  bagian produksinya (buah, nira dan pati/tepung) (Lempang, 2012).  Salah  satu  bagian  tanaman  aren  yang menyisakan limbah padatan setelah melalui pengolahan adalah tandan aren. Padahal limbah dari tandan  aren  memiliki  kandungan  yang  dapat  diolah sebagai bahan baku arang aktif. Jasmal (2015) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa bahan baku yang dapat  dibuat  menjadi  arang    aktif    adalah    semua
Available Online at http://ojs.uho.ac.id/index.php/JIPFI p-ISSN: 2502-3861    |    e-ISSN: 2715-551X
bahan  yang mengandung  lignoselulosa  (lignin  dan selulosa),    baik    yang    berasal    dari    tumbuh- tumbuhan    maupun    dari    binatang.  Sedangkan Sumaiyah  (2016)  menyebutkan  bahwa  limbah tandan  aren  memiliki  kandungan  senyawa  kimia diantarnya  adalah  27,74  %  lignin,  68,11% homiselulosa,  33,79%  α-selulosa,  11,10%  kadar  air dan 1,80% ekstraktif. Berdasarkan hal tersebut maka limbah  tandan  aren  dapat  dimanfaatkan  sebagai bahan pembuatan karbon aktif atau arang aktif.
Data di atas menunjukkan bahwa limbah tandan aren  dapat  diolah  dan  dimanfaatkan  sebagai  bahan karbon  aktif.  Karbon  aktif  dari  limbah  tandan  aren telah  diketahui  nilai  daya  serap  dengan  kapasitas adsorbsi  iodium  sebesar  364,43  mg/g  dan  metilen blue  sebesar  67,84  mg/g  pada  temperatur  700 o C (Sari,  2019),  dengan  struktur  kristal  berbentuk heksagonal terbentuk disemua variasi suhu (Mongkito, et.al 2019).    Serta  gugus  fungsi  hasil analisis  FTIR  menunjukkan  bahwa  adanya  ikatan gugus  fungsi  karbon  selain  itu  juga  teridentifikasi gugus  C-O  dan  C-H  yang  cenderung  bersifat  lebih polar (Irmawati, 2019). Berdasarkan hasil penelitian tersebut,  arang  aktif  dari  limbah  tandan  aren memiliki  daya  serap  yang  belum  sesuai  dengan standarisasi  karbon  aktif  (SNI-06-3730-1995)  yang telah ditetapkan yaitu untuk I 2 sebesar 750 mg/g dan metilen  blue  sebesar  120  mg/g.  Preparasi  sampel arang  aktif  dari  tandan  aren  dilakukan  dengan memvariasikan  temperatur  aktivasi  (600 o C,  650 o C, 700 o C,  750 o C,  800 o C  dan  850 o C)  kemudian dilakukan analisis .
Arang aktif tidak hanya memiliki atom karbon, tetapi  juga  memiliki  ikatan  kimia  dalam  bentuk gugus  fungsi.  Gugus  fungsi  ini  menjadikan permukaan  karbon  aktif  reaktif  secara  kimia  dan dapat  mempengaruhi  sifat  adsorbsinya  (Murti, 2008).  Kualitas  arang  aktif  dipengaruhi  oleh beberapa  faktor  diantarnya  yaitu  kualitas  bahan baku,  suhu  atau  temperatur  serta  waktu  aktivasi. Selain itu untuk  meningkatkan kualitas karbon aktif beberapa  penelitian  terbaru  juga  menambahkan aktivator  kimia. Agen  aktivasi ini  berperan  sebagai dehydrating  agent yang  akan  mempengaruhi dekomposisi  pirolisis,  menghambat  pembentukan tar,  dan  mengurangi  pembentukan  asam  asetat, metanol,  dan  lain-lain.  Mentari, et.al (2018) menyebutkan  gugus  fungsi  arang  aktif  kelapa  sawit yang  teraktivasi  asam  nitrat  (HNO 3 )  menunjukan hasil  analisa  FTIR  yaitu  adanya  gugus  C=O,  C=C, C-C,  N=O,  C-N,  C-OH,  CH 2 dan  CH.  Sedangkan Kong, et.al (2014)  melaporkan  hasil  penelitiannya
mengenai  arang  aktif  dari  limbah  kulit  binatang (CW) dan bahan lignoselulosa (CA) yang di aktivasi menggunakan  kalium  silikat  (K 2 SiO 3 )  menunjukkan hasil  analisis  FTIR  yaitu  adanya  kelompok fungsional  yang  mengandung  karbon  seperti  CO (anhidridha,  karbokshilat  atau  ester/keton)  pada bilangan  gelombang  3428  cm -1 ,  C-OH  atau  C-O-C (fenol/ester/amida/anhidrida) pada bilangan gelombang  1624,21  cm -1 .  Dibandinga  CA,  CW menunjukkan tingginya kandungan gugus fungsional oksigen.  Namun,  setelah  proses  aktivasi  gugus fungsi C semakin meningkat.
Penelitian  sebelumnya  telah  meneliti  mengenai pembuatan  arang  aktif  dari  tandan  aren  dengan memvariasikan  temperatur  aktivasi  Mongkito, et.al (2019) Irmawati (2019). Pada penelitian ini, sebelum arang  tandan  aren  diaktivasi  fisika  terlebih  dahulu diaktivasi  menggunakan    agen Potassium  Silicate (K 2 SiO 3 ).

## METODE
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian fisika  eksperimen  dengan  bidang  kajian  fisika material. Pelaksanaan  penelitian dimulai dari bulan November  2019  –  selesai. Pengambilan  bahan  baku sampel  limbah  tandan  aren  berada  di  Desa Lantowunua, Kecamatan Rumbia, Kabupaten
Bombana, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.  Aktivasi  kimia  dan  aktivasi  fisika  arang limbah  tandan  aren  dilakukan  di  Laboratorium Jurusan  Pendidikan  Kimia  Universitas  Universitas Halu Oleo
Tahapan  pembuatan  arang  tandan  aren mengacu pada penelitian Irmawati (2019). Sedangkan  aktivasi  kimia  menggunakan  larutan potassium  silicate  (K 2 SiO 3 )  dengan  perbandingan 2:1  (g  K 2 SiO 3 :  g  arang  aktif  tandan  aren)  mengacu pada penelitian Kong, et.al (2014) dan aktivasi fisika dilakukan dengan menggunakan tanur listrik dengan memberikan  variasi  temperatur  aktivasi  (600 o C, 650 o C,  700 o C,  750 o C  dan  800 o C)  selama  30  menit. Setelah  di  aktivasi  fisika  arang  aktif    direndam dengan  menggunakan  air  panas  kemudian  arang aktif  dikeringkan  menggunakan  oven  selama  8  jam pada  temperatur  105 o C.  Larutan  potasium  silicate diperoleh  di  toko  lokal  Kota  Makassar  Provinsi Sulawesi  Selatan.  Identifikasi  gugus  fungsi  yang muncul  dari  arang  aktif  tandan  aren  yang  telah divariasikan temperatur aktivasinya dengan menggunakan  analisis  FTIR  ( fourier  transform infrared )  yang  dilakukan  di  Laboratorium  Fisika
Available Online at http://ojs.uho.ac.id/index.php/JIPFI p-ISSN: 2502-3861    |    e-ISSN: 2715-551X
Material,  Institut  Teknologi  Sepuluh  November (ITS), Surabaya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Spektrum IR Arang Aktif Tandan Aren
Gambar 1.  Spektrum IR Arang Aktif Teraktivasi Potassium Silicate (K 2 SiO 3 ) dan  Arang Aktif dengan Dua Aktivasi.
Gambar  4.1  memperlihatkan  hubungan  antara bilangan  gelombang  dan  banyaknya  transmisi  IR arang  aktif  tanfan  aren  pada  beberapa  temperatur. Arang  Aktif  teraktivasi  K 2 SiO 3 menunjukkan serapan  terdapat  yang  pada  bilangan  gelombang 430,23 cm -1 , 749,57 cm -1 , 1029,26 cm -1 , 1574,48 cm -
1 ,  3310,05  cm -1 yang  diidentifikasi    sebagai  vibrasi dari  gugus  C-H  (alkana)  , C-H  (alkena),  Si-O,  C=C (cincin aromatik) dan O-H (alkohol). Gugus  fungsi arang  aktif  tandan  aren  dengan  berbagai  variasi temperatur  aktivasi  secara  berturut-turut  dirangkum pada Tabel 1 berikut.
Tabel 1. Bilangan Gelombang dan Gugus Fungsi Arang  Aktif Tandan Aren
Temperatur Aktivasi Bilangan Gelombang (cm -1 ) Tanpa aktivasi fisika 430,23 749,57 1029,26 1574,48 - 3310,05 600 o C 434,10 751,18 1026,58 1574,33 - 3295,75 650 o C 436,96 753,21 977,3 7 1575,48 2323,46 3030,76 700 o C 437,69 754,39 979,96 1557,82 2322,52 - 750 o C - - 961,22 1559,68 2361,89 - 800 o C - - 960,42 - - - Gugus fungsi C-H (Alkana) C-H (Alkena) Si-O C=C (Cincin Aromatik) C≡C (Alkuna) OH (Alkohol) Referensi Nasution dan Rambe, 2013 Wardani dan Rosa, 2018 Kong, dkk, 2014 Setiawan, dkk, 2017 Nasution dan Rambe, 2013 Zein, dkk, 2019
Gugus fungsi C-H (alkana) yang terbentuk pada bilangan  gelombang  430,23  cm -1 sedikit  bergeser kearah bilangan gelombang yang lebih tinggi seiring dengan  naiknya  temperatur  aktivasi.  Namun
demikian, gugus ini tidak muncul pada temperatur di atas 700 o C. Gugus C-H (alkena) yang terbentuk pada bilangan  gelombang  749,57  cm -1 dan    semakin bergeser ke arah bilangan gelombang yang semakin
30 40 50 60 70 80 90 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 T ra ns m it a ns i % Bilangan Gelombang cm -1 Tanpa Aktivasi
Fisika 600'C 650'C 700'C
750'C
800'C
Available Online at http://ojs.uho.ac.id/index.php/JIPFI p-ISSN: 2502-3861    |    e-ISSN: 2715-551X
besar  seiring  dengan  meningkatnya  temperatur aktivasi.  Tetapi  gugus  fungsi  ini  tidak  muncul  pada temperatur  750 o C  dan  800 o C.  Hal  ini  dikarenakan kenaikan temperatur aktivasi menyebabkan gugus C- H  (alkana)  dan  C-H  (alkena)  terurai.  Dimana  unsur H  menguap  dengan  akan  menguap  seiring  dengan naiknya  temperatur  aktivasi  sementara  unsur  C bergabung dan membentuk ikatan rangkat karbon.
Serapan pada bilangan gelombang 1029,26 cm - 1 diidentifikasi  sebagai  gugus  Si-O  yang  muncul  di semua temperatur aktivasi namun terjadi pergeseran bilangan  gelombang.  Munculnya  pola  serapan  Si-O disebabkan oleh bahan yang diaktifkan dari senyawa K 2 SiO 3 yang  digunakan  (Kong, et.al., 2014). Semakin  tinggi  temperatur  aktivasi  menyebabkan beberapa  gugus  fungsi  muncul  atau  hilang  hanya pada  temperatur  tertentu.  Karena  meningkatnya temperatur  aktivasi  akan  mengakibatkan  perubahan gugus  fungsi  yaitu  terjadinya  pergeseran,  hilangnya bilangan gelombang serapan atau tingkat serapannya berkurang  dan  terbentuknya  senyawa  radikal  tidak stabil  yang  selanjutnya  bereaksi  membentuk senyawa  baru  (Wibowo et  al. ,  2011).  Dapat  dilihat pada  tabel  4.1  gugus  Si-O  tetap  mucul  baik  pada arang teraktivasi K 2 SiO 3 maupun arang aktif (semua temperatur  aktivasi).  Dimana  ketika  temperatur aktivasi  semakin  tinggi  bilangan  gelombang  yang muncul  menggeser  ke  bilangan  gelombang  yang lebih kecil. Hal ini dikarenakan kenaikan temperatur aktivasi  menyebabkan  unsur  O  semakin  berkurang sedangkan unsur Si ketika dipanaskan akan semakin kuat  sehingga  akan  menyebabkan  terjadinya pergeseran  bilangan  gelombang  kearah  yang  lebih kecil.
Hasil  analisis  FTIR  juga  mengidentifikasi munculnya  ikatan  C=C  aromatik  di  sekitar  panjang gelombang  1559  cm -1 -1576  cm -1 pada  arang  aktif teraktivasi  K 2 SiO 3 dan  pada  temperatur  aktivasi 600 o C, 650 o C, 700 o C dan 750 o C hal ini membuktikan bahwa proses karbonisasi dan aktivasi menjadi  arang  aktif  akan  meningkatkan  senyawa aromatik.  Senyawa  tersebut  merupakan  penyusun struktur  heksagonal  arang  dan  arang  aktif  (Wibowo et  al. ,  2011).  Temperatur  aktivasi  yang  semakin tinggi  akan  makin  menguatkan  gugus  aromatik (Yusran,  2014).  Peningkatan  temperatur  aktivasi juga mengakibatkan terbentuknya serapan baru pada bilangan gelombang 2323,46 cm -1 yang diidentifikasi  sebagai  gugus  C≡C  (Alkuna)  pada temperatur  650 o C,  700 o C  dan  750 o C  menunjukkan bahwa proses karbonasi dan aktivasi akan meningkatkan  ikatan  gugus  karbon  sekaligus
menunjukkan bahwa arang aktif tandan aren dengan aktivasi  kimia-fisika  mengandung  karbon  yang tinggi (Yusran, 2016). Peran K 2 SiO 3 juga meningkatkan  terbentuknya  gugus  fungsi  yang mengandung  karbon  (Kong, et.al., 2014).  Gugus C=C dan C≡C (Alkuna) adalah gugus berupa karbon dengan  jumlah  kemurnian  yang  tinggi,  dimana terjadi  pelepasan  unsur  O  dan  H  yang  awalnya menyatu  dengan  unsur  C.  Ikatan  rangkap  karbon juga  mengindikasi  semakin  murninya  unsur  karbon yang  dihasilkan  (Nasution  dan  Rambe,  2013). Peningkatan  temperatur  aktivasi  juga  menyebabkan abu  yang  terbentuk  semakin  banyak,  unsur  karbon akan  lebih  banyak  terbakar  sehingga  pori-pori  akan mengalami kerusakan berlebih sehingga menghasilkan  penurunan  luas  permukaan  (Shofa, 2012).
Selain  ikatan  gugus  karbon,  arang  teraktivasi K 2 SiO 3 dan arang aktif dengan aktivasi kimia-fisika menunjukkan masih adanya sisa uap air pada proses aktivasi  arang  aktif  dan  pada  saat  karbonasi  arang untuk  persiapan  sampel,  dengan  teridentifikasinya gugus  OH  pada  arang  aktif.  Gugus  tersebut  dapat berasal  dari  reaksi  antara  uap  air  dengan  senyawa bebas  pada  permukaan  arang  yang  diaktivasi. Munculnya  ikatan  OH  dan  C=O  menunjukkan bahwa  arang  aktif  tandan  aren  yang  dihasilkan cenderung  bersifat  lebih  polar.  Dengan  demikian arang aktif yang dihasilkan dapat digunakan sebagai adsorben  zat  yang  cenderung  bersifat  polar  seperti penjernihan air, gula, alkohol atau sebagai penyerap formaldehid.  Gambar  4.1  menunjukkan  bahwa serapan  IR  terbesar  muncul  pada  temperatur  800 o C hal  ini  dikarenakan  dari  keseluruhan  data  yang diperoleh  memiliki  transmisi  yang  paling  kecil dibandingkan  pada  temperatur  lain  (Dachriyanus, 2004).  Secara  keseluruhan  dapat  dikatakan  bahwa meningkatnya  temperatur  aktivasi  pada  arang  aktif tandan aren menyebabkan semakin sedikitnya gugus fungsi  yang  muncul.  Hasil  analisis  FTIR  yang  baik terlihat  pada  temperatur  650 o C,  700 o C,  750 o C  yang mengidentifikasi adanya ikatan rangkap karbon .

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan dapat  disimpulkan  bahwa  gugus  fungsi  Si-O  yang terbentuk  pada  bilangan  gelombang1029  cm -1 -979 cm -1 muncul disemua temperatur aktivasi sedangkan gugus  fungsi  C=C  (cincin aromatik)  yang  terbentuk pada  bilangan  gelombang  1574  cm -1 -1559  cm -1 tidak muncul pada temperatur 800 o C.
Available Online at http://ojs.uho.ac.id/index.php/JIPFI p-ISSN: 2502-3861    |    e-ISSN: 2715-551X

## SARAN
Saran  yang  dapat  peniliti  berikan  untuk penelitian  selanjutnya  adalah  perlu  diadakannya penelitian  gugus  fungsi  material  arang  aktif  tandan aren  menggunakan  agen  aktivasi  lain  dengan  jenis larutan  PA  atau  dengan  mengubah  perbandingan larutan dengan konsentrasi yang lebih kecil.

## DAFTAR PUSTAKA
Ansar,  Nazaruddin,  &  Atri  D  A  2019. Pengaruh Suhu  dan  Lama  Penyimpanan  Terhadap Perubahan  PH  dan  Warna  Nira  Aren  (Arenga pinnata Merr) setelah Penyadapan , Vol. 8, No. 1, ISSN 2302-559X.
Irmawati, W 2019. Efek Variasi Temperatur Aktivasi Terhadap  Gugus  Fungsional  Arang  Aktif Tandan  Aren  (  Arenga  Pinnata  Merr.), Universitas Halu Oleo, Kendari.
Jasmal,  Sulfikar  &  Ramlawati  2015.  Kapasitas Adsorpsi Arang Aktif Ijuk Pohon Aren (arenga pinnata)  terhadap  Pb 2+ , Jurnal  Sainsmat ,  Vol. IV, No.1. ISSN 2086-6755. DOI: https://doi.org/10.35580/sainsmat4112842015 Kong, J,  Qinyan,  Y,  Baoyu,  G,  Qian,  L,  Yan,  W  & Huu,  H  N  2015. Comparative  Study  on Microstructure  and  Surface  Properties  Of Keratin  and  Lognocellulosic  Based  Active Carbons , Shandong University, Cina. DOI:10.1016/j.fuproc.2015.08.025.
Kong,  J,  Qinyan,  Y,Baoyu,  G,  Qian,  L,  Yan,  W, Huu, H N & Weshan, G 2014. Porous Sructure and  Adsoptive  Properties  of  Hide  Waste Activated  Carbon  Prepared  Via  Potassium Silicate Activation , Shandong University, Cina. Vol.109 DOI:https://doi.org/10.1016/j.jaap.2014.06.012. Lempang,  M    2012.  Pohon    Aren    dan    Manfaat Produksinya, Info  Teknis  EBONI ,  Vol.9,  No.1. DOI:https://doi.org/10.20886/buleboni.4993
Murti,  S  2008. Pembuatan  Karbon  Aktif  dari
Tongkol Jagung untuk Adsorpsi Molekul Amonia  dan  Ion  Krom ,  Universitas  Indonesia,
Depok.
Mongkito,  V  S  R,  Muhammad,  A  &  Wisda,  P  B.
Investigating The Effect Activatoin Temperature  on  The  Crystal  Structure  Od Activated  Charcoal  From  Palm  Bunches (Arenga  Pinnata  Merr.) ,  Vol.2,  No.  1.
DOI:https://doi.org/10.12928/irip.v2i1.818.
Nasution Z A & Rambe S M 2013. Karakterisasi dan
Identifikasi Gugus Fungsi dari Karbon
Cangkang  Kelapa  Sawit  dengan  Metode Methano Pyrolysis. Jurnal Dinamika Penelitian Industri, Vol. 24, No. 2. DOI:http://dx.doi.org/10.28959/jdpiv24i2.530.
Sari, A 2019. Analisis Daya Serap dan Metilen Blue Arang  Aktif  dari  Tandan  Aren  (Arenga Pinnata) , Universitas Halu Oleo, Kendari.
Sumaiyah,  B  W  &  Karsono  2016 . Utilizization  of Microcrystalline  Cellulose  of  Sugar  Palm Bunches  (Arenga  Pinnata(Wurmb)Merr)  as Excipients Tablet Direct Compression . Internasional    Journal    of    Pharm    Tech Reseacrh . Vol.9, No.7, ISSN:0974- 4304.
DOI:http://repository.usu.ac.id/handle/1234567
89/71044. Shofa  2012. Pembuatan  Karbon  Aktif  Berbahan Baku Ampas Tebu dengan   Aktivasi   Kalium Hidroksida , Univeris tas  Indonesia, Depok.
Skoog  F,  Douglas  A,  James  H  &  Timothy  A  N 1998. Prinsiple  Of  Instrumental  Analysis . Saunders   College Pub, Philadelphia. Yusran,  L  2018. Pengaruh  Variasi  Temperatur Aktivasi  terhadap  Gugus  Fungsional  Arang Aktif    Cangkang  Kelapa  Sawit .  Universitas Halu Oleo: Kendari.